— 412 — 
tarda en aparecer, es muy variable dentro de las mismas 
circunstancias. La calidad del hierro influye también mucho» 
puesto que un acero comercial empleado como ánodo en 
idénticas condiciones no llegó a adquirir el estado pasivo. 
Los resultados obtenidos con corriente alterna van indi- 
cados en el cuadro siguiente:  +* 
SO, H,-0,1 n- Densidad de corriente, 10 amp. por dem? 
Cu 
Frecuencia. Rendimiento. * recrado Hierro disuelto. 
coulombimetro. 
0,1 OOO 0,0955 0,0154 
0,92 0,295 0,0952 0,0256  * 
0,4 0,893 0,1004 0,0753 
0,6 0,955 0,0974 0,0826 
0,8 0,954 0,0997 0,0836 
1 0,942 | 0,1041 | 0,0861 
1003 0,915 | 0,0892 0,0717 
1,6 0,572 | 0,0976 0,0748 
a 0,833 0,0986 0,0730 
2,4 0,813 0,1002 | 0,0716 
4. 0,746 0,0957 0,0627 
19 0,638 | 0,0990 0,0559 
16 0,609 0,0917 0,0491 
156 0,513 | 0,0916 0,0413 
3) 0,497 | 0,0952 0,0416 
¡5 0,484 0,0962 0,0409 
1786 0,478 | 0,0976 0,0410 
6335 0,441 | 0,0984 0,0381 
Hay que advertir que para frecuencia baja, mientras el 
rendimiento crece con ésta, los resultados son completa. 
mente irreproducibles, de manera que la curva presenta una 
marcha muy irregular; ello es debido a que en estas condi- 
ciones a cada golpe de corriente el electrodo que actúa de 
ánodo tiene tiempo para adquirir el estado pasivo, y como 
este fenómeno difícilmente puede reproducirse, varía a cada 
determinación el tiempo durante el cual, por estar pasivado 
el electrodo, el paso de la corriente no produce la disolu- 
ción del hierro, sino la separación del oxígeno, y, por tanto, 
una disminución variable del rendimiento. Los números que 
